【手続補正書】
【提出日】平成31年2月25日(2019.2.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
【図１】図１は、金属−空気電池の概略図である。
【図２Ａ−２Ｂ】図２Ａ〜２Ｂは、金箔に担持された、カーボンフリー（カーボンを含まない）のプロモーター：Ｌｉ２Ｏ２＝０．６６７：１の電極の電気化学的性能を示す。図２Ａは、プロモーター質量規格化電流を充電時間に対して示したグラフである。図２Ｂは、プロモーター質量規格化電流を通過した電荷に対して示したグラフである。
【図２Ｃ】図２Ｃは、金箔に担持された、カーボンフリー（カーボンを含まない）のプロモーター：Ｌｉ２Ｏ２＝０．６６７：１の電極の電気化学的性能を示す。図２Ｃは、プロモーターナノ粒子の表面積に対して規格化された電流を通過した電荷に対して示したグラフである。
【図３】図３Ａ〜３Ｂは、カーボン担持型の、プロモーター：カーボン：Ｌｉ２Ｏ２＝０．６６７：１：１の電極の電気化学的性能を示す。図３Ａは、プロモーター金属ナノ粒子の質量に対して規格化された電流を充電時間に対して示したグラフである。図３Ｂは、同じ規格化された電流を容量に対して表したグラフである。
【図４Ａ−４Ｂ】図４Ａ〜４Ｂは、カーボンを含有するＶＣ：プロモーター：Ｌｉ２Ｏ２：LiNafion＝１：０．６６７：１：１の電極、及び、カーボンフリーのプロモーター：Ｌｉ２Ｏ２＝０．６６７：１（質量比）の電極における、プロモーター金属ナノ粒子の質量に対して規格化された３．９ＶＬｉでの電流を示す。図４Ａは、カーボン含有電極について、プロモーターの質量に対して規格化された電流を容量に対して示したグラフである。図４Ｂは、３．７、３．８、３．９及び４．０ＶＬｉでの、プロモーターの単位質量当たりに規格化された電圧依存平均電流を示すグラフである。
【図４Ｃ−４Ｄ】図４Ｃ〜４Ｄは、カーボンを含有するＶＣ：プロモーター：Ｌｉ２Ｏ２：LiNafion＝１：０．６６７：１：１の電極、及び、カーボンフリーのプロモーター：Ｌｉ２Ｏ２＝０．６６７：１（質量比）の電極における、プロモーター金属ナノ粒子の質量に対して規格化された３．９ＶＬｉでの電流を示す。図４Ｃは、カーボンフリー電極における電荷に対してプロモーターの単位質量当たりの電流を示したグラフである。図４Ｄは、カーボン含有電極及びカーボンフリー電極についての、時間に対するプロモーターの単位質量当たりの電流を示す。
【図４Ｅ−４Ｆ】図４Ｅ〜４Ｆは、カーボンを含有するＶＣ：プロモーター：Ｌｉ２Ｏ２：LiNafion＝１：０．６６７：１：１の電極、及び、カーボンフリーのプロモーター：Ｌｉ２Ｏ２＝０．６６７：１（質量比）の電極における、プロモーター金属ナノ粒子の質量に対して規格化された３．９ＶＬｉでの電流を示す。図４Ｅは、カーボン含有電極及びカーボンフリー電極についての、時間に対するプロモーターの単位質量当たりの電流を示す。図４Ｆは、カーボンフリー電極対カーボン含有電極における活性化時間を示すグラフである。
【図５】図５Ａ〜５Ｂは、カーボンを含有するＶＣ：プロモーター：Ｌｉ２Ｏ２：LiNafion＝１：０．６６７：１：１（質量比）の電極における金属酸化物ナノ粒子の３．９ＶＬｉでの電気化学的性能を示す。図５Ａは、プロモーターの単位質量当たりの電流を容量に対して示したグラフである。図５Ｂは、プロモーターの単位質量当たりの電流を時間に対して示したグラフである。
【図６】図６Ａ〜６Ｂは、カーボンを含有するＶＣ：プロモーター：Ｌｉ２Ｏ２：LiNafion＝１：０．６６７：１：１（質量比）の電極についての３．９ＶＬｉでの電気化学的性能を示す。図６Ａは、金属ナノ粒子促進電極についての、プロモーターのBrunauer, Emmet and Teller（ＢＥＴ）比表面積当たりの電流を容量に対して示したグラフである。図６Ｂは、プロモーターのＢＥＴ比表面積当たりの電流を金属酸化物ナノ粒子促進電極についての容量に対して示したグラフである。
【図７】図７Ａ〜７Ｂは、３．８ＶＬｉで充電されたカーボンフリーＣｒ促進電極における、Ｃｒ  Ｋ及びＬ端ＸＡＳを使用した、四面体環境にあるＣｒ６＋の実験的証拠を示す。図７Ａは、カーボンフリーの、未充電（pristine）の、半充電された、及び完全充電されたＣｒ：Ｌｉ２Ｏ２電極と、対照標準のＫ２ＣｒＯ４とについてのＣｒ  Ｋ端スペクトルを示す。図７Ｂは、表面感受性全電子収率（ＴＥＹ）モードでの、Ｃｒナノ粒子と、未充電の、半充電された、及び完全充電された電極についてのＣｒ  Ｌ端スペクトルを示す。
【図８】図８Ａ〜８Ｂは、金属ナノパウダーと、未充電の、半充電された、及び３．９ＶＬｉで完全充電された電極についての、Ｍｏ：Ｌｉ２Ｏ２及びＣｏ：Ｌｉ２Ｏ２の表面感受性遷移金属Ｌ端ＴＥＹスペクトルを示す。図８Ａは、Ｌｉ２ＭｏＯ４の対照標準スペクトルと共に、Ｍｏナノパウダー（Mo nanopowder）、未充電の、半充電された、及び完全充電された電極についてのＭｏ  Ｌ端スペクトルを示す。図８Ｂは、Ｃｏナノパウダー、未充電の、半充電された、及び完全充電された電極についてのＣｏ  Ｌ端スペクトルを示す。
【図９】図９は、表２に強調した化学変換Ｌｉ２Ｏ２＋ＭａＯｂ±Ｏ２→ＬｉｘＭｙＯｚについて計算されたエンタルピーに対して、カーボンフリー（白抜き記号）及びカーボン含有（べた塗り記号）の場合の３．９ＶＬｉでの平均ＢＥＴ比表面積比活性を示すグラフである。（丸）：金属ナノ粒子、（正方形）：金属酸化物。Ｍｎ系プロモーターに対して三角形のマーカーを使用した。点線はガイドとして示されており、線形フィットとして解釈されるべきではない。
【図１０】図１０は、未充電のカーボンフリーのＭｎ：Ｌｉ２Ｏ２電極、Ｍｎナノパウダー、及びＬｉ２ＭｎＯ３対照標準粉末のラマン分光分析結果である。金ナノ粒子増強ラマンをＭｎ：Ｌｉ２Ｏ２プロービングに使用した。
【図１１】図１１は、合成したα−ＭｎＯ２ナノワイヤーのＸ線回折を示す。
【図１２】図１２は、カーボン系電極におけるＣｒ及びＭｏの電気化学的活性を示す。
【図１３】図１３は、ナノ粒子表面の酸化状態を示すＣｒナノパウダー及びＣｒ２Ｏ３のＸ線吸収スペクトルを示す。Ｃｒ２Ｏ３スペクトルは、Ｃｒナノ粒子の表面が主にＣｒ２Ｏ３に酸化されていることを示している。
【図１４】図１４は、ナノ粒子表面の酸化状態を示すＭｏナノパウダーの遷移金属Ｌ端スペクトルを示す。Ｍｏ表面は部分的にしか酸化されていないように見える。
【図１５】図１５は、半充電されたカーボンフリーＭｏ触媒電極のＸ線回折パターンを示す。Ｍｏ：Ｌｉ２Ｏ２電極の中間充電（mid-charge）においてＬｉ２ＭｏＯ４の明確な形成が観察される。
【図１６】図１６は、ナノ粒子表面の酸化状態を示すＣｏナノパウダーの遷移金属Ｌ端スペクトルを示す。Ｃｏナノ粒子の表面はＣｏ３Ｏ４に酸化されているようである。
【図１７】図１７Ａ〜１７Ｂは、種々の充電状態でのＣｏ促進電極及びＭｎ促進電極の遷移金属Ｌ端スペクトルを示す図である。
【図１８Ａ−１８Ｂ】図１８Ａ〜１８Ｂは、Ｍｏ促進電極（図１８Ａ）、Ｃｒ促進電極（図１８Ｂ）におけるＬｉ２Ｏ２酸化中の不純物の潜在的効果を示す。
【図１８Ｃ】図１８Ｃは、Ｒｕ促進電極におけるＬｉ２Ｏ２酸化中の不純物の潜在的効果を示す。
【図１９】図１９Ａ〜１９Ｂは、ＶＣカーボン促進（ＶＣ：Ｌｉ２Ｏ２：LiNafion＝１：１：１）（図１９Ａ）及びＭｎ促進（調査した中で最も活性の低いプロモーター）における（ＶＣ：Ｍｎ：Ｌｉ２Ｏ２：LiNafion＝１：０．６６７：１：１）（図１９Ｂ）におけるＬｉ２Ｏ２酸化の活性化に及ぼす電解質含水量の効果を示す。
【図２０】図２０は、プロモーターによるＬｉ２Ｏ２のＬｉｘＭｙＯｚへの化学変換と、その後のＬｉｘＭｙＯｚの脱リチウム化から成る提案されるメカニズムの概略図を示す。
【図２１】図２１Ａ〜２１Ｂは、カーボンを含有する、ＶＣ：プロモーター：Ｌｉ２Ｏ２：LiNafion＝１：０．６６７：１：１（質量比）の電極の３．９ＶＬｉでの電気化学的性能を示す。図２１Ａは、金属ナノ粒子促進電極についての、プロモーターＢＥＴ比表面積当たりの電流を時間に対して示したグラフである。図２１Ｂは、金属酸化物ナノ粒子促進電極についての、プロモーターＢＥＴ比表面積当たりの電流を時間に対して示したグラフである。
【図２２】図２２は、カーボンフリーのＭｏ：Ｌｉ２Ｏ２＝０．６６７：１（質量比、アルミニウム箔上に担持）の電極の３．９ＶＬｉでの電気化学的性能と、関連するバックグラウンド電流（Ａｌ箔上のＭｏ、Ｌｉ２Ｏ２を含まず）を示すグラフである。
【図２３】図２３Ａ〜２３Ｂは、Ｌｉ−Ｏ２セルにおける、ＶＣ：（Ｃｒ，Ｍｏ，Ｒｕ）：LiNafion＝１：０．６６７：１（質量比）電極の２００mA・g-1カーボン＝３００mA・g-1プロモーターでの第１サイクル放電中のＯ２消費の圧力追跡を示す。図２３Ａは、放電電圧をプロモーターの質量規格化電荷に対して示したグラフである。図２３Ｂは、プロモーター質量規格化電流及びＯ２消費速度をプロモーター質量規格化電荷に対して示したグラフである。
【図２４Ａ．２４Ｄ】図２４Ａ及び２４Ｄは、それぞれ、Ｌｉ−Ｏ２セルにおける、Ｌｉ２Ｏ２を予め添加したＶＣ：（Ｃｒ，Ｍｏ，Ｒｕ）：Ｌｉ２Ｏ２：LiNafion＝１：０．６６：１：１の電極とＶＣ：（Ｃｒ，Ｍｏ，Ｒｕ）：LiNafion＝１：０．６６：１（質量比）の電極についての３．９Ｖでの定電位充電中のＯ２及びＣＯ２生成のＤＥＭＳ追跡を示す。図２４Ａ及び２４Ｄは、プロモーター質量規格化電荷に対するプロモーター質量規格化電流を示す。
【図２４Ｂ．２４Ｅ】図２４Ｂ及び図２４Ｅは、それぞれ、Ｌｉ−Ｏ２セルにおける、Ｌｉ２Ｏ２を予め添加したＶＣ：（Ｃｒ，Ｍｏ，Ｒｕ）：Ｌｉ２Ｏ２：LiNafion＝１：０．６６：１：１の電極とＶＣ：（Ｃｒ，Ｍｏ，Ｒｕ）：LiNafion＝１：０．６６：１（質量比）の電極についての３．９Ｖでの定電位充電中のＯ２及びＣＯ２生成のＤＥＭＳ追跡を示す。図２４Ｂ及び図２４Ｅは、プロモーター質量規格化電荷に対するプロモーター質量規格化Ｏ２生成速度を示す。
【図２４Ｃ．２４Ｆ】図２４Ｃ及び２４Ｆは、それぞれ、Ｌｉ−Ｏ２セルにおける、Ｌｉ２Ｏ２を予め添加したＶＣ：（Ｃｒ，Ｍｏ，Ｒｕ）：Ｌｉ２Ｏ２：LiNafion＝１：０．６６：１：１の電極とＶＣ：（Ｃｒ，Ｍｏ，Ｒｕ）：LiNafion＝１：０．６６：１（質量比）の電極についての３．９Ｖでの定電位充電中のＯ２及びＣＯ２生成のＤＥＭＳ追跡を示す。図２４Ｃ及び図２４Ｆは、プロモーター質量規格化電荷に対するプロモーター質量規格化ＣＯ２生成速度を示す。
【図２５】図２５Ａ〜２５Ｂは、Ｌｉ−Ｏ２セルにおける、Ｌｉ２Ｏ２を予め添加したＶＣ：（Ｃｒ，Ｍｏ，Ｒｕ）：Ｌｉ２Ｏ２：LiNafion＝１：０．６６：１：１（図２５Ａ）の電極とＶＣ：（Ｃｒ，Ｍｏ，Ｒｕ）：LiNafion＝１：０．６６：１（質量比）の電極についての、第１サイクル充電ｅ−／Ｏ２を示す。灰色の破線は理想的な２ｅ−／Ｏ２を強調している。
【図２６Ａ．２６Ｄ】図２６Ａ及び２６Ｄは、Ｌｉ−Ｏ２セルにおける、ＶＣ：Ｍｏ：LiNafion＝１：０．６６７：１（質量比）の電極のＤＥＭＳ下での放電及び充電サイクリング中のＯ２当たりの電子を示す。図２６Ａは、２００mA・g-1カーボン＝３００mA・g-1プロモーターでの定電流放電中のＯ２当たりの電子を示す。図２６Ｄは、３．９Ｖで定電位充電中のＯ２当たりの電子を示す。
【図２６Ｂ．２６Ｅ】図２６Ｂ及び２６Ｅは、Ｌｉ−Ｏ２セルにおける、ＶＣ：Ｃｒ：LiNafion＝１：０．６６７：１（質量比）の電極のＤＥＭＳ下での放電及び充電サイクリング中のＯ２当たりの電子を示す。図２６Ｂは、２００mA・g-1カーボン＝３００mA・g-1プロモーターでの定電流放電中のＯ２当たりの電子を示す。図２６Ｅは、３．９Ｖで定電位充電中のＯ２当たりの電子を示す。
【図２６Ｃ．２６Ｆ】図２６Ｃ及び２６Ｆは、Ｌｉ−Ｏ２セルにおける、ＶＣ：Ｒｕ：LiNafion＝１：０．６６７：１（質量比）の電極のＤＥＭＳ下での放電及び充電サイクリング中のＯ２当たりの電子を示す。図２６Ｃは、２００mA・g-1カーボン＝３００mA・g-1プロモーターでの定電流放電中のＯ２当たりの電子を示す。図２６Ｆは、３．９Ｖで定電位充電中のＯ２当たりの電子を示す。
【図２７Ａ．２７Ｄ】図２７Ａ及び２７Ｄは、Ｌｉ−Ｏ２セルにおける、ＶＣ：Ｍｏ：LiNafion＝１：０．６６：１（質量比）の電極のＯ２消費及び生成のサイクル圧力及びＤＥＭＳ追跡を示す。図２７Ａは、２００mA・g-1カーボン＝３００mA・g-1プロモーターで定電流放電中の、プロモーター質量規格化電荷に対するプロモーター質量規格化Ｏ２消費量及び電圧を示し、記号は消費速度、実線は電圧プロファイルである。図２７Ｄは、３．９ＶＬｉで定電位充電中のプロモーター質量規格化電荷に対するプロモーター質量規格化Ｏ２生成速度及び電流を示す。記号は生成速度であり、実線は電流プロファイルである。Ｏ２生成速度と電流のスケールは等しい。
【図２７Ｂ．２７Ｅ】図２７Ｂ及び２７Ｅは、Ｌｉ−Ｏ２セルにおける、ＶＣ：Ｃｒ：LiNafion＝１：０．６６：１（質量比）の電極のＯ２消費及び生成のサイクル圧力及びＤＥＭＳ追跡を示す。図２７Ｂは、２００mA・g-1カーボン＝３００mA・g-1プロモーターで定電流放電中の、プロモーター質量規格化電荷に対するプロモーター質量規格化Ｏ２消費量及び電圧を示し、記号は消費速度、実線は電圧プロファイルである。図２７Ｅは、３．９ＶＬｉで定電位充電中のプロモーター質量規格化電荷に対するプロモーター質量規格化Ｏ２生成速度及び電流を示す。記号は生成速度であり、実線は電流プロファイルである。Ｏ２生成速度と電流のスケールは等しい。
【図２７Ｃ．２７Ｆ】図２７Ｃ及び２７Ｆは、Ｌｉ−Ｏ２セルにおける、ＶＣ：Ｒｕ：LiNafion＝１：０．６６：１（質量比）の電極のＯ２消費及び生成のサイクル圧力及びＤＥＭＳ追跡を示す。図２７Ｃは、２００mA・g-1カーボン＝３００mA・g-1プロモーターで定電流放電中の、プロモーター質量規格化電荷に対するプロモーター質量規格化Ｏ２消費量及び電圧を示し、記号は消費速度、実線は電圧プロファイルである。図２７Ｆは、３．９ＶＬｉで定電位充電中のプロモーター質量規格化電荷に対するプロモーター質量規格化Ｏ２生成速度及び電流を示す。記号は生成速度であり、実線は電流プロファイルである。Ｏ２生成速度と電流のスケールは等しい。
【図２８Ａ．２８Ｃ】図２８Ａ及び２８Ｃは、Ｌｉ２Ｏ２が予め添加されたＶＣ：Ｍｏ：Ｌｉ２Ｏ２：LiNafion＝１：０．６６７：１：１の３．９Ｖで定電位充電中のＯ２、ＣＯ２、ＣＯ及びＨ２生成時間に対するＤＥＭＳ追跡を示す。図２８Ａは、質量分析器で測定されたガス流中の各化学種の未処理フラクションを示す。図２８Ｃは、生成した各ガス種の非規格化累積量を示す。
【図２８Ｂ．２８Ｄ】図２８Ｂ及び２８Ｄは、Ｌｉ２Ｏ２が予め添加されたＶＣ：Ｍｏ：Ｌｉ２Ｏ２：LiNafion＝１：０．６６７：１：１の３．９Ｖで定電位充電中のＯ２、ＣＯ２、ＣＯ及びＨ２生成時間に対するＤＥＭＳ追跡を示す。図２８Ｂは、Ｍｏプロモーターの質量に対して規格化された電流を示す。図２８Ｄは、各化学種の非規格化生成速度を示す。
【図２９Ａ．２９Ｃ】図２９Ａ及び２９Ｃは、Ｌｉ２Ｏ２が予め添加されたＶＣ：Ｃｒ：Ｌｉ２Ｏ２：LiNafion＝１：０．６６７：１：１の３．９Ｖで定電位充電中のＯ２、ＣＯ２、ＣＯ及びＨ２生成時間に対するＤＥＭＳ追跡を示す。図２９Ａは、質量分析器で測定されたガス流中の各化学種の未処理フラクションを示す。図２９Ｃは、生成した各ガス化学種の非規格化累積量を示す。
【図２９Ｂ．２９Ｄ】図２９Ｂ及び２９Ｄは、Ｌｉ２Ｏ２が予め添加されたＶＣ：Ｃｒ：Ｌｉ２Ｏ２：LiNafion＝１：０．６６７：１：１の３．９Ｖで定電位充電中のＯ２、ＣＯ２、ＣＯ及びＨ２生成時間に対するＤＥＭＳ追跡を示す。図２９Ｂは、Ｃｒプロモーターの質量に対して規格化された電流を示す。図２９Ｄは、各化学種の非規格化生成速度を示す。
【図３０Ａ．３０Ｃ】図３０Ａ及び３０Ｃは、Ｌｉ２Ｏ２が予め添加されたＶＣ：Ｒｕ：Ｌｉ２Ｏ２：LiNafion＝１：０．６６７：１：１の３．９Ｖで定電位充電中のＯ２、ＣＯ２、ＣＯ及びＨ２生成時間に対するＤＥＭＳ追跡を示す。図３０Ａは、質量分析器で測定されたガス流中の各化学種の未処理フラクションを示す。図３０Ｃは、生成した各ガス化学種の非規格化累積量を示す。
【図３０Ｂ．３０Ｄ】図３０Ｂ及び３０Ｄは、Ｌｉ２Ｏ２が予め添加されたＶＣ：Ｒｕ：Ｌｉ２Ｏ２：LiNafion＝１：０．６６７：１：１の３．９Ｖで定電位充電中のＯ２、ＣＯ２、ＣＯ及びＨ２生成時間に対するＤＥＭＳ追跡を示す。図３０Ｂは、Ｒｕプロモーターの質量に対して規格化された電流を示す。図３０Ｄは、各化学種の非規格化生成速度を示す。
【図３１Ａ．３１Ｃ】図３１Ａ及び３１Ｃは、Ｌｉ２Ｏ２が予め添加されたＶＣ：Ｍｏ：LiNafion＝１：０．６６７：１の３．９Ｖで定電位充電中のＯ２、ＣＯ２、ＣＯ及びＨ２生成時間に対するＤＥＭＳ追跡を示す。図３１Ａは、質量分析器で測定されたガス流中の各化学種の未処理フラクションを示す。図３１Ｃは、生成した各ガス化学種の非規格化累積量を示す。
【図３１Ｂ．３１Ｄ】図３１Ｂ及び３１Ｄは、Ｌｉ２Ｏ２が予め添加されたＶＣ：Ｍｏ：LiNafion＝１：０．６６７：１の３．９Ｖで定電位充電中のＯ２、ＣＯ２、ＣＯ及びＨ２生成時間に対するＤＥＭＳ追跡を示す。図３１Ｂは、Ｍｏプロモーターの質量に対して規格化された電流を示す。図３１Ｄは、各化学種の非規格化生成速度を示す。
【図３２Ａ．３２Ｃ】図３２Ａ及び３２Ｃは、Ｌｉ２Ｏ２が予め添加されたＶＣ：Ｃｒ：LiNafion＝１：０．６６７：１の３．９Ｖで定電位充電中のＯ２、ＣＯ２、ＣＯ及びＨ２生成時間に対するＤＥＭＳ追跡を示す。図３２Ａは、質量分析器で測定されたガス流中の各化学種の未処理フラクションを示す。図３２Ｃは、生成した各ガス化学種の非規格化累積量を示す。
【図３２Ｂ．３２Ｄ】図３２Ｂ及び３２Ｄは、Ｌｉ２Ｏ２が予め添加されたＶＣ：Ｃｒ：LiNafion＝１：０．６６７：１の３．９Ｖで定電位充電中のＯ２、ＣＯ２、ＣＯ及びＨ２生成時間に対するＤＥＭＳ追跡を示す。図３２Ｂは、Ｃｒプロモーターの質量に対して規格化された電流を示す。図３２Ｄは、各化学種の非規格化生成速度を示す。
【図３３Ａ．３３Ｃ】図３３Ａ及び３３Ｃは、Ｌｉ２Ｏ２が予め添加されたＶＣ：Ｒｕ：LiNafion＝１：０．６６７：１の３．９Ｖで定電位充電中のＯ２、ＣＯ２、ＣＯ及びＨ２生成時間に対するＤＥＭＳ追跡を示す。図３３Ａは、質量分析器で測定されたガス流中の各化学種の未処理フラクションを示す。図３３Ｃは、生成した各ガス化学種の非規格化累積量を示す。
【図３３Ｂ．３３Ｄ】図３３Ｂ及び３３Ｄは、Ｌｉ２Ｏ２が予め添加されたＶＣ：Ｒｕ：LiNafion＝１：０．６６７：１の３．９Ｖで定電位充電中のＯ２、ＣＯ２、ＣＯ及びＨ２生成時間に対するＤＥＭＳ追跡を示す。図３３Ｂは、Ｒｕプロモーターの質量に対して規格化された電流を示す。図３３Ｄは、各化学種の非規格化生成速度を示す。
【図３４Ａ．３４Ｃ】図３４Ａ及び３４Ｃは、Ｌｉ２Ｏ２が予め添加されたＶＣ：Ｌｉ２Ｏ２：LiNafion＝１：１の４．４Ｖ（３．９ＶＬｉでのＶＣの酸化は電流を生じない）で定電位充電中のＯ２、ＣＯ２、ＣＯ及びＨ２生成の時間に対するＤＥＭＳ追跡を示す。図３４Ａは、質量分析器で測定されたガス流中の各化学種の未処理フラクションを示す。図３４Ｃは、生成された各ガス種の規格化されていない累積量を示す。
【図３４Ｂ．３４Ｄ】図３４Ｂ〜図３４Ｄは、Ｌｉ２Ｏ２が予め添加されたＶＣ：Ｌｉ２Ｏ２：LiNafion＝１：１の４．４Ｖ（３．９ＶＬｉでのＶＣの酸化は電流を生じない）で定電位充電中のＯ２、ＣＯ２、ＣＯ及びＨ２生成の時間に対するＤＥＭＳ追跡を示す。図３４Ｂは、ＶＣプロモーターの質量に対して規格化された電流を示す。図３４Ｄは、各種の非規格化生成速度を示す。
【図３５Ａ．３５Ｄ．３５Ｇ】図３５Ａ、３５Ｄ及び３５Ｇは、Ｏ２電極ＶＣ：Ｍｏ：LiNafion＝１：０．６６７：１の、放電時のＯ２消費量の圧力追跡と、３．９ＶＬｉで定電位充電中のＯ２、ＣＯ、ＣＯ及びＨ２Ｏ生成のＤＥＭＳ追跡を示す。図３５Ａ、３５Ｄ及び３５Ｇは、第１、第２及び第３サイクル放電時の時間に対するＯ２消費量を示す。
【図３５Ｂ．３５Ｅ．３５Ｈ】図３５Ｂ、３５Ｅ及び３５Ｈは、Ｏ２電極ＶＣ：Ｍｏ：LiNafion＝１：０．６６７：１の、放電時のＯ２消費量の圧力追跡と、３．９ＶＬｉで定電位充電中のＯ２、ＣＯ、ＣＯ及びＨ２Ｏ生成のＤＥＭＳ追跡を示す。図３５Ｂ、３５Ｅ及び３５Ｈは、第１、第２及び第３サイクル充電時の時間に対するＯ２生成量を示す。
【図３５Ｃ．３５Ｆ．３５Ｉ】図３５Ｃ、３５Ｆ及び３５Ｉは、Ｏ２電極ＶＣ：Ｍｏ：LiNafion＝１：０．６６７：１の、放電時のＯ２消費量の圧力追跡と、３．９ＶＬｉで定電位充電中のＯ２、ＣＯ、ＣＯ及びＨ２Ｏ生成のＤＥＭＳ追跡を示す。図３５Ｃ、３５Ｆ及び３５Ｉは、第１、第２及び第３サイクル充電時のプロモーター質量規格化電荷に対するＯ２生成量を示す。
【図３６Ａ．３６Ｄ】図３６Ａ及び３６Ｄは、Ｏ２電極ＶＣ：Ｃｒ：LiNafion＝１：０．６６７：１の、放電時のＯ２消費量の圧力追跡と、３．９ＶＬｉで定電位充電中のＯ２、ＣＯ２、ＣＯ及びＨ２Ｏ生成のＤＥＭＳ追跡を示す。図３６Ａ及び３６Ｄは、第１、第２及び第３サイクル放電時の時間に対するＯ２消費量を示す。
【図３６Ｂ．３６Ｅ】図３６Ｂ及び３６Ｅは、Ｏ２電極ＶＣ：Ｃｒ：LiNafion＝１：０．６６７：１の、放電時のＯ２消費量の圧力追跡と、３．９ＶＬｉで定電位充電中のＯ２、ＣＯ２、ＣＯ及びＨ２Ｏ生成のＤＥＭＳ追跡を示す。図３６Ｂ及び３６Ｅは、第１、第２及び第３サイクル充電時の時間に対するＯ２生成量を示す。
【図３６Ｃ．３６Ｆ】図３６Ｃ及び３６Ｆは、Ｏ２電極ＶＣ：Ｃｒ：LiNafion＝１：０．６６７：１の、放電時のＯ２消費量の圧力追跡と、３．９ＶＬｉで定電位充電中のＯ２、ＣＯ２、ＣＯ及びＨ２Ｏ生成のＤＥＭＳ追跡を示す。図３６Ｃ及び３６Ｆは、第１、第２及び第３サイクル充電時のプロモーター質量規格化電荷に対するＯ２生成量を示す。
【図３７Ａ．３７Ｄ．３７Ｇ】図３７Ａ、３７Ｄ及び３７Ｇは、Ｏ２電極ＶＣ：Ｒｕ：LiNafion＝１：０．６６７：１の、放電時のＯ２消費量の圧力追跡と、３．９ＶＬｉで定電位充電中のＯ２、ＣＯ２、ＣＯ及びＨ２Ｏ生成のＤＥＭＳ追跡を示す。図３７Ａ、３７Ｄ及び３７Ｇは、第１、第２及び第３サイクルの放電時の時間に対するＯ２消費量を示す。
【図３７Ｂ．３７Ｅ．３７Ｈ】図３７Ｂ、３７Ｅ及び３７Ｈは、Ｏ２電極ＶＣ：Ｒｕ：LiNafion＝１：０．６６７：１の、放電時のＯ２消費量の圧力追跡と、３．９ＶＬｉで定電位充電中のＯ２、ＣＯ２、ＣＯ及びＨ２Ｏ生成のＤＥＭＳ追跡を示す。図３７Ｂ、３７Ｅ及び３７Ｈは、第１、第２及び第３サイクルの充電に対するＯ２生成対時間を示す。
【図３７Ｃ．３７Ｆ．３７Ｉ】図３７Ｃ、３７Ｆ及び３７Ｉは、Ｏ２電極ＶＣ：Ｒｕ：LiNafion＝１：０．６６７：１の、放電時のＯ２消費量の圧力追跡と、３．９ＶＬｉで定電位充電中のＯ２、ＣＯ２、ＣＯ及びＨ２Ｏ生成のＤＥＭＳ追跡を示す。図３７Ｃ、３７Ｆ及び３７Ｉは、第１、第２及び第３サイクルの充電時のプロモーター質量規格化電荷に対するＯ２生成量を示す。
【図３８】図３８は、ＭｏとＭｎの脱リチウム化の概略的な比較を示す。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２０】
結論として、金属ナノ粒子プロモーターは、Ｌｉ−Ｏ２セルの再充電中に広範囲に広がる大きな過電位を減少させる手段を提供し、それによって再充電効率を高め、有機電解質の寄生酸化を減少させる。ここでは、有望なプロモーターナノ粒子Ｍｏ、Ｃｒ及びＲｕのプロセス効率が示されている。以下の３つの主要な発見が強調される：
（ｉ）２ｅ−／Ｏ２であるＬｉ２Ｏ２がＭｏ、Ｃｒ又は貴金属Ｒｕの存在とは無関係に主要な放電生成物である。放電経路